-370- 



Mineralogie. 



Krystalle auf und bilden den Übergang zu wohl ausgebildeten, prachtvoll 

 spiegelnden Individuen von ausserordentlicher Feinheit, die meist von vor- 

 herrschendem Oktaeder und Würfel begrenzt werden. 



Das specifische Gewicht des ungepressten Bleies wurde zu 11,3415. 

 das des gepressten zu 11,3470 bestimmt; die specifische Wärme wurde 

 zu 0,03053 gefunden. 



Zink. Bei der Destillation, die bei verhältnissmässig hoher Tem- 

 peratur stattfand, erhielten die Verf. das Zink nur in verschwindender 

 Menge in Krystallen. Diese waren äusserst klein (höchstens 0.1 mm dick), 

 z. Th. aber ganz gut ausgebildet. Ihr Aussehen ähnelt dem' der Antimon- 

 krystalle, wonach sie als Combinationen von Basis mit zwei Ehomboedern 

 verschiedener Stellung, deren eines die Kanten des anderen gerade ab- 

 stumpft, aufgefasst werden könnten. Weitaus die grösste Menge des Zinks 

 setzt sich als dickes Blech ab mit rauher, verschiedenartig ausgebildeter 

 Oberfläche. Bisweilen wurden tafelige bis prismatische Formen beobachtet 

 mit Basis und horizontal gerieften Seitenflächen, die aus vielen parallel 

 übereinander gelagerten Krystallen aufgebaut waren. Weiterhin traten 

 halbkugelige, facettenbedeckte Tropfen u. dergl. auf. 



Die Dichte des destillirten Zinks beträgt 6,9225 und nach der 

 Pressung 7,12722, die specifische Wärme ist 0,0939. 



Cadmium. Die Destillationsniederschläge' sind denen von Zink 

 sehr ähnlich ; die an den kleinen Kryställchen auftretenden Flächen können 

 nach den Messungen als ein hexagonales Prisma mit Pyramide gedeutet 

 werden. Sie werden verglichen mit denen von Termier ^dies. Jahrb. 1901. 

 II. -8-) beschriebenen und unter Benutzung der vorhandenen Angaben die 

 krystallographischen Verhältnisse zusammengestellt : 



Element Atomgewicht OP : P bezw. P2 a : c 



Be 9,1 61° 16' 30" 1:1,580 



Mg 24,36 62 9 — 1 : 1,639 



Zn 65,4 57 26 30 1 : 1,356 



Cd 112,4 57 2 - 1:1,335 



Das specifische Gewicht des destillirten Cadmiums bestimmten die 

 Verf. zu 8,64819, das der gepressten zu 8,64766. 



Tellur lässt sich bei sehr hohen Temperaturen destilliren und bildet 

 dann einen goldgelben Dampf mit ausgezeichnetem Absorptionsspectrum. 

 Bei der Destillation im Vacuum setzt sich das Tellur in auf den Wänden 

 des Tiegels senkrecht stehenden, langen feinen Prismen ab, deren Dichte 

 oft noch unter 0,01 mm bleibt. Die Messungen ergaben, dass die Kry- 

 ställchen säulenförmig nach ooE ausgebildet und am Ende von +B und — E 

 begrenzt sind: 



Gemessen (Mittel) Berechnet 

 +R:+R . . . . 93°30' 93° 3' — 

 +E : — E .... 49 28 49 32 — 

 -fR: ooR . . .. . 33 21 33 4 30" 

 ooE : ooE .... 60 — 60 



